CRISTAUX MIXTES DANS DES SYSTEMES TBENAISES. 



79 



se séparent des cristaux mixtes et, en même temps ^ une des composan- 

 tes. Soit (fig, 12) U^ l^ /, la courbe de solidification ternaire, c. à d. la 

 ■^oie de solidification M.C; supposons en outre que G ml soit un triangle 

 de trois phases. La droite mm^ m.^ m^ est une partie du côté AB et (7 est 

 Un des sommets du grand triangle ABC; les points m et l ont la même 

 signification que dans la fig. 8. Il résidte de la fig. 3 que les points (fet 

 '"- se rapprochent du côté G/l à mesure que la température s'abaisse ; 

 pendant la solidification ^ les points l et m, de la fig. 12 se déplacent donc 

 dans la direction des flèches. 



Fia-. 12. 



1 relions d'abord une fonte dont la composition est dounéd par s; au 



oinmencement il ne se séparera (|ue la composante C , et ce n'est que 



1^'is tard que viendront s'y ajouter des cristaux mixtes. Quand la tem- 



leratare s'est abaissée au point que le côté Cl du triangle passe par *', 



' tonte s se sépare en la composante C et en une solution /. Si l'on 



Oaisse la température jusqu'à ce que le triangle des trois phases ait 



teint la position C/, w,j , le point s pénètre dans le triangle et il se 



°i'nie une solution l, la composante Cet des cristaux mixtes /y/,. On 



°it qu'ici encore on a à distine'uer deux sortes de solidifications. 



solidification de deuxième espèce. Considérons d'abord ce cas-là, 



J ^^isqu'il est le plus simple. Nous admettons donc que tout retard soit 



"*^'^Li, (ly sorte que les cristaux mixtes déjà formés se mettent conti- 



Ueilenient en équilibre avec la fonte. Nous venons de voir que k 



equil 



